Elektrizitätsleitunir in Krystallen. 



89 



die sich bei Temperaturerhöhung nur noch wenig verändert. 

 Zwischen 15° und 1170° ist der Unterschied zirka 1 / 2 Ohm, so 

 daß der Widerstand bei ersterer Temperatur nicht ganz doppelt 

 so hoch ist wie bei 1170°. Das Magneteisen verändert sich 

 jedoch bei hohen Temperaturen und hat nach dem Heraus- 

 nehmen aus dem Ofen eine grünlichschwarze Farbe an- 

 genommen. 



Polarisation ist nicht zu bemerken; jedenfalls ist hier 

 Elektronenleitung vorhanden. Einen Minimalpunkt habe ich in 

 der Kurve nicht wahrgenommen, doch sind genaue Messungen 

 mit Gleichstrom hier nötig; denn wie aus meinen Zahlen 





b 



12 



r 











1-1 



-\ 











10 

















•V 





9 



- 











0-8 







'"\- 







tri 





i I 



i i i 



' i 



I ! I I I 



100 200 300 WO ZOO 600 700 800 900 1000 Ü00 1200 1 



Fig\ 11. Masrneteisen. 





hervorgeht, sind die Unterschiede der gemessenen Widerstände 

 so gering, daß die Kurve keinen Anspruch auf Genauigkeit 

 machen kann. 



Beyeringk hat nach Wiedemann eine Kurve der Leit- 

 fähigkeit des Magnetits bis 130° gegeben. Die Kurve ist der 

 meinigen ähnlich, die Werte etwas geringer. Auch Haßlinger 

 untersuchte künstliches Eisenoxyduloxyd und erhielt eine 

 analoge Kurve. 



Den Magnetit hat auch Königsberger, jedoch bei niede- 

 reren Temperaturen untersucht; er fand einen Minimalpunkt. 

 Seine Messungen dürften bei niederen Temperaturen genauer 

 ausgefallen sein wie die meinen, da, wie erwähnt, wegen der 

 Übergangswiderstände bei niederen Temperaturen die Messun- 

 gen nach meiner Methode nicht so genau sind. Auch wäre hier 



